44 Mıcnuvs 
diejenigen Metalle, welche sich zu Drath ziehen oder auswalzen lassen, weil 
sie hierdurch auf eine leichte Weise dichter und härter zu machen sind, wäh- 
rend man sie durch Glühhitze immer wieder weich erhalten kann. Bei den 
übrigen, namentlich den krystallinischen Metallen, hat man gar kein Mittel 
eine solche Veränderung vorzunehmen. 
In der Richtung der Blätterdurchgänge sind diese Metalle zwar offen- 
bar von anderer Dichtigkeit als senkrecht gegen diese Richtung, und darauf 
beruhen die schönen Versuche des Hrn. Swanberg (vergl. $. 39), allein 
diese Verschiedenheit mufs vorläufig von der der Härte getrennt bleiben. 
Wollte man die Intensität des Stromes, welche unter Anwendung 
gleicher Temperaturen für die verschiedenen Metalle eintritt, mit einander 
vergleichen, so müfste man ein Mittel besitzen um die Härte derselben be- 
stimmen zu können. Ein solches ist aber nicht vorhanden, denn Vorrich- 
tungen, durch welche man die Ritzbarkeit oder ähnliche Eigenschaften be- 
stimmen kann, möchten hier nicht genügen, da sie nur die Härte der 
Oberflächen nicht aber der innern Metallmasse zu vergleichen gestatten. Um 
aber doch einigermafsen einen Anhaltspunkt für die Unterschiede zu er- 
halten, welche bei den verschiedenen Metallen stattfinden, wurde auf fol- 
gende Weise verfahren. 
24. Die verschiedenen Dräthe wurden sämmtlich so lange gezogen 
bis sie denselben Durchmesser von nahe 0,9 Linien hatten (bis zu No. 48 
des Zieheisens dessen ich mich bediente). Darauf wurde jeder einzeln ge- 
glüht, und dadurch so vollständig als möglich weich gemacht. Es versteht 
sich, dafs dies Verfahren nur für die Metalle anwendbar ist, welche bei der 
Glühhitze nicht flüssig werden. Diejenigen aber, welche wie Zinn, Blei, 
Cadmium, Zink bei niederen Temperaturen schmelzen, wurden in einem 
Ölbade bis 200°C. während einer Stunde erwärmt, um denselben Zweck 
zu erreichen. Sodann wurde jeder Drath dünner gezogen, bis er nur den 
halben Durchmesser 0,45 Linien hatte (No. 70 des Zieheisens). In dem 
Zustand der Härte, welchen die Dräthe hierdurch annahmen, wurden sie 
zu den Versuchen benutzt, um aber einen Theil derselben weich zu machen, 
wurde ein Stück von zwei Fufs Länge, in einer Entfernung von zwei 
g erhitzt. Bei den schwerer 
ö 
schmelzbaren geschah dies über einer Lampe mit doppeltem Luftzuge; bei 
Fufs von dem einen Ende, wiederum gehöri 
den leichter schmelzbaren wurde dies Stück von zwei Fuls in einem Kasten 
